Zur chemischen Konstitution von Silikaten. 
627 
M eso 1 Ith - Si03Na2 . -SiOjCa . |2[2Si()2.A103H,.A103HJ |' 
Von verschiedenen Autoren wurde schon darauf hingewiesen, daß 
es Mesolithe mit der Zusammensetzung = 1 Natrolitli + 2 Skolezit 
(Färöer, Poonah) gibt. Diesem Befunde entspricht die obige 
Formel, für w'elche sich berechnen 46,5 % Si02, 26,2 AI2O3, 5,3 Na20, 
9,6 CaO, 12,3 HgO (I). Es gibt nun Mesolithe mit mehr als 
5,3 Na„0; diese enthalten die analoge Komponente SiOjNa,. 
2SiOgNa2 . [bSiOj . AlOgH . 5AIO3H3] mit der Zusammensetzung fl. 
Mesolithe mit weniger als 5,3% Na2 0 enthalten die dritte Kom- 
ponente SiOg Ca . 2 SiOg Ca . [6 Si(>2 . Al O2 H . 5 Al O3 Hg] mit der 
Zusammensetzung III. IBeim Mesolith liegen also zwei Mischungs- 
reihen vor, einerseits natronreiche Mesolithe aus Mischungen I + II, 
andrerseits kalkreiche Mesolithe aus Mischungen I III bestehend. 
Oder mit anderen Worten : In der Grundformel (I) ist , je nach 
den Konzentrationsbedingungen bald Na20 gegen CaO, bald CaO 
gegen Na, 0 bei einigen Abarten ausgetauscht. Die Analysen 
No. 25 und 10 entsprechen ziemlich der reinen Komponente I, 
welche allen Mesolithen als eine Komponente zugrunde zu legen ist. 
Si O3 
AIjOj NajO 
CaO 
H.3O 
II. 
45,9 
26,0 15,8 
— 
12,2 
III. 
46,6 
26,4 — 
14,5 
12,5 
Bei den 
meisten Mesolithanalysen, 
welche man 
in Doelter’s 
Handbuch nachsehen wolle, bewegen sich die gefundenen Werte 
konstant mit großer Annäherung um die angedeuteten sehr engen 
Grenzen, SiOg von 46 — 47%, ApOg um 26,5%, HgO um 12,5%, 
trotz größter Schwankungen im Natrongehalt von 1,7 — 11,3% 
und im Kalkgehalt von 12,0 — 3,6%. Nur in den natronreichen 
Mesolithen, z. B. No. 36 u. 32 würd der AlgOg-Gehalt und wegen 
der Konstanz des Verhältnisses an jener der Metall- 
oxyde etwas höher, während der SiO,-Gehalt auf etwa 44% fällt. 
Es ist hier offenbar etwas Si02(H,0) durch Al Og H (Al O3 H3) er- 
setzt bei gleichzeitiger Vermehrung des Gehaltes an Metalloxyden, 
für deren Anlagerung hinreichend viel freie SiOg-Moleküle zur Ver- 
fügung stehen. 
H a r m 0 1 0 m = Si O3 Ba . 2 Si Oj . [2 Si O3 H, . Al O3 II3 . Al O3 Hg]. 
Hiefür berechnen sich 46,5% SiO.,, 23,7 BaO, 15,8 AlgÖg, 
13,9 HgO. In die Ba-Verbindung treten geringe Mengen anderer 
Metalloxyde ein , vor allem Si O3 Kg . 2 Si Og . [2 Si Og . 2 Al O3 Hg | 
mit 51,2 SiOg, 17,4 AlgOg, 16,0 KgO, 15,4 H,0. Der BaO-Gehalt 
der Analysen liegt vorwiegend um 20- — 21%, der SiOg- und 
AlgOg-Gehalt demgemäß höher als dem Werte der Grundver- 
bindung entspricht. In No. 18 u. 19 scheint ein kleiner Mangel 
an SiOg vorhanden zu sein (Ersatz von SiOg Hg durch AlOgHg). 
Wenn trotzdem ein Überschuß an HgO vorhanden ist, so ist dieser 
• 10 * 
